Mag'iielisirlüirkoit 
302 
F. Rinne, 
Es wandelte sich stets im Verlaufe der Experimente ein Theil des 
•Magnetits durch eindringende Luft in Fe 2 O 3 um, wie man an der 
rothen Farbe der veränderten Theile erkennen konnte. Dies Eisen- 
oxyd ist nicht magnetisirbar und ruft also im benutzten Material 
eine Abschwächung der Magnetisirbarkeit hervor. Der allgemeine 
Verlauf der Magnetisirung ist jedoch nicht nur durch Kurve 1 sondern 
auch durch Kur\'e 2 gut ausgedrückt. 
Fig. 3. 
Schematische Darstellung der Abhängigkeit der Magnetisirbarkeit 
des Magnetits von der Temperatur. 
Die Umsehlagstemperatur wird, wie erwähnt, bei etwa 575 0 
liegen. Es wurde versucht, sie mit Hülfe des le CH.\TELiER’schen 
Thermoelements genau festzustellen. Indess scheiterten diese 
Bemühungen daran, dass Probematerial von zur Feststellung der 
Magnetisirbarkeit vermittelst der erwähnten Pondeiversuche ge- 
nügender Menge nie ganz gleichmässig temperirt in seinen äusseren 
und inneren Theilen befunden wurde. 
